— 112 — 



ricerche. Dalle sue esperienze Piazzoli concluse che la tenacità del ferro dolce 

 cresce nel campo magnetico ; però nulla potè dire quanto alla parte quanti- 

 tativa del fenomeno, non avendola potuta studiare per mancanza di mezzi. 

 Con tutta riserva egli ammise poi un incremento del coefficiente d'allunga- 

 mento per i fili di ferro sottoposti a trazione fino a rottura nel campo ma- 

 gnetico. 



Secondo Hoffmann ( x ) si ha pure un piccolo aumento di tenacità di 

 circa 1 o 2% facendo attraversare un filo di ferro dalla corrente elettrica. 



II. Allo scopo di studiare il fenomeno quantitativamente io ho fatto 

 numerose ricerche con fili di ferro possibilmente nuovi, perchè presentas- 

 sero tra loro lievi differenze di carico alla rottura. Si eseguirono dapprima 

 molte esperienze con fili sottili di ferro forniti da Hartmann e Braun, ed 

 altri ne furono preparati da me in varie guise tirandoli alla filiera, quindi 

 sottoponendoli ad una debole tensione longitudinale e ricuocendoli in un'atmo- 

 sfera inerte mediante corrente elettrica costante o facendoli ricuocere in un 

 focolaio da caldaie a vapore. Tali operazioni, come è noto, hanno per scopo 

 di far sparire le irregolarità di struttura che risultano ordinariamente dal 

 passaggio alla filiera e dalle azioni ulteriormente subite dal filo. Ma per 

 quante prove avessi fatto, ottenni sempre dei fili, tra cui la differenza nel 

 carico di rottura poteva arrivare al 2 °/ 0 . 



Del comportamento di essi non rimasi soddisfatto a causa dei risultati 

 incerti ottenuti nelle prime ricerche; e poiché mi mancavano i mezzi op- 

 portuni per ritentare altre prove, preferii rivolgermi alla Ditta Redaelli di 

 Lecco e ad Algranati di Napoli ( 2 ), perchè volessero prepararmi dei campioni 

 di fili di ferro nuovi. 



Poterono così sottoporsi ad esperimento tre varietà di filo che d'ora 

 innanzi indicherò con X, A ed R. I fili X furono trovati discretamente omo- 

 genei fra varie matasse acquistate presso i rivenditori di ferro della città; 

 quelli A furono forniti da Algranati e quelli R dalla Ditta Redaelli. 



III. La disposizione sperimentale da me usata era la seguente. Un so- 

 lenoide lungo 30 cm. era sostenuto verticalmente da un tavolo a tre piedi 

 collocato nell'incavo d'un muro assai spesso di una delle stanze del labora- 

 torio. Aveva il diametro esterno di cm. 11, quello interno di cm. 5, ed era 

 costituito da 544 spire di filo di rame grosso 2,5 mm., disposte in 8 av- 

 volgimenti, sicché il prodotto 4nn era uguale a 227,8. Internamente con- 

 teneva un refrigerante, nel cui asse trovava posto il filo di ferro da 

 sperimentare, opportunamente sospeso per mezzo di un grosso filo ausi- 



( l ) Beibl., Voi. IV, 1880, pag. 559. 



(*) I signori Redaelli ed Algranati non solo mi fornirono gratuitamente molti cam- 

 pioni, ma mi resero nota la composizione chimica ed i dati di lavorazione del ferro ado- 

 perato per i medesimi. Di ciò rendo loro vive grazie. 



